公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

７節 耐候性塗料塗り（DP）
１８．７．１ 一般事項
この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面等の耐候性塗料塗りに適用する。
１８．７．２ 鉄鋼面耐候性塗料塗り（1） 鉄鋼面耐候性塗料塗りは、表１８．７．１による。ただし、上塗り塗料の等級は特記による。なお、鉄鉱等の製作工場で溶接した箇所の下塗りは、（2）（ｲ）による。
表１８．７．１ 鉄鋼面耐候性塗料塗り
塗料その他
工 程

素地ごしらえ

規格番号

規格名称

種類又は等級塗付け量(㎏/㎡)

表１８．２．２による B 種

１

下塗り(1 回目)JIS K5552

ジンクリッチ
プライマー

2種

２下塗り(2 回目)

JIS K
5551

構造物用さび止めペイント

A種

３下塗り
(3 回目)JIS K5551

構造物用さび止めペイント

A種

４ 研磨紙ずり
５ 中塗り

商 品 名ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ 8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ
ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ 8500 ｼﾝﾅｰ 0～15%

ハイポン 30 ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰ 0～10%

ハイポン 30 ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰ 0～10%0.14
0.140.14

研磨紙Ｐ１２０～２２０JIS K5659

鋼構造物用耐候性塗料

A種
中塗り
塗料

ファイン中塗 DP
塗料用ｼﾝﾅｰ A または SA 0～10%

0.14

1 級の場合（ふっ素系）
ファイン４Ｆセラミック
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

６ 上塗り

JIS K5659

A種
鋼構造物用耐候上塗り性塗料
塗料

2 級の場合（ｼﾘｺﾝ系）
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ

0.10

塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

3 級の場合（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）
ファインウレタン U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～15%（注）１．素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
２．工程６まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程４は省略する。
（2） 鉄骨等鉄鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ)
下塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組み立後、塗装困難となる部分は、組立前に下塗りを行う。
(ｲ)
鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙Ｐ１２０程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用錆止めペイント（A 種）を３回塗る。
(ｳ)
現場組立後、現場溶接部及び組立中の下塗り損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙Ｐ１２０程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18 M-109 に基づく塗料（表１８．３．２のＢ種）を３回塗る。
● 上記以外に下記商品も使用可能です。
●上塗り•デュフロン１００フレッシュⅡ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）
1Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書•デュフロン１００ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）•
デュフロン１００ニューファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）
•ファイン Si（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 2 級）•
ハイポン５０上塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3 級）•
ハイポン５０ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3 級）
●中塗り•
デュフロン１００ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）
組合せ例
工程 種別 上塗り
仕上種類
上塗り 1 級－ ﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 ﾌﾚｯｼｭⅡ－

上塗り 2 級－

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ100 ﾌｧｲﾝ又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 ﾆｭｰﾌｧｲﾝ
ﾌｧｲﾝ Si

上塗り 3 級－

ﾊｲﾎﾟﾝ 50 上塗－

ﾊｲﾎﾟﾝ 50 ﾌｧｲﾝ

中塗り

下塗り
(3 回目)
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 中塗 K 又は ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ
100 中塗ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗又は ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100
ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾌｧｲﾝ中塗 DP
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ Kﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾊｲﾎﾟﾝ
30 ﾏｽﾁｯｸ中塗 K ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
又はﾊｲﾎﾟﾝ
30 ﾏｽﾁｯｸ中塗
ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
中塗又はﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ
中塗 U

下塗り
(2 回目)
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

下塗り(1 回目)
ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K
ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ
ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30
ﾏｽﾁｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰ K

ﾆｯﾍﾟｼﾞﾝｷｰ
8000 ﾒﾀﾙｸﾞﾚｰ

2Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．７．３ 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り（1）

亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗りは、表１８．７．２による。ただし、上塗り塗料の等級は特記による。

表１８．７．２ 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り
塗料その他
工 程

素地ごしらえ

１ 下塗り

規格番号

種類
又は等級

商 品 名

塗付け量(㎏/㎡)

表１８．２．３によるＡ種 ただし鋼製建具等はＢ種
JASS 18
M-109

２ 研磨紙ずり
３ 中塗り

規格名称

JIS K5659

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰおよび弱溶剤変性ｴﾎﾟ
ｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)―

ハイポン 20 ファイン
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

研磨紙Ｐ１２０～２２０
A種
鋼構造物用耐候
ファイン中塗 DP
中塗り性塗料
塗料用ｼﾝﾅｰ A または SA 0～10%
塗料
1 級の場合（ふっ素系）
ファイン４Ｆセラミック

0.140.14

塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

４ 上塗り

JIS K5659

A種
鋼構造物用耐候上塗り性塗料
塗料

2 級の場合（ｼﾘｺﾝ系）
ﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ

0.10

塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%3 級の場合（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系）
ファインウレタン U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～15%（注）１．工程４まで鉄骨等の製作工場にて行う場合は、工程２は省略する。
２．JASS 18 M-109 は、日本建築学会材料規格である。
（2） 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ)
見え掛かり部分は、組立後、溶接個所等を補修し、ワイヤーブラシ、研磨布等で汚れや付着物を十分に除去し、下塗りを行う。また、押縁部分は、組立前の部材のうちに下塗りを行う。
(ｲ)
工事現場において取付け後、汚れおよび付着物を除去し、損傷部分は、ワイヤーブラシ、研磨布等で除去する。なお、ディスクサンダー等の強力な電動工具は使用しない。
(ｳ)
素地ごしらえの後、表１８．３．２のＢ種を１回塗る。

● 上記以外に下記商品も使用可能です。
●上塗り•
デュフロン１００フレッシュⅡ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）
•デュフロン１００ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）•
デュフロン１００ニューファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級）•
ファイン Si（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 2 級）•
ハイポン５０上塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3 級）•
ハイポン５０ファイン（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3 級）
●中塗り•
デュフロン１００ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
デュフロン１００中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）
3Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書•
ハイポン３０マスチック中塗Ｋ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０マスチック中塗（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）•
ハイポン３０ファイン中塗Ｕ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料）●下塗り•
ハイポン２０デクロ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）•
ハイポンファインプライマーⅡ（JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー）•
ハイポン２０ＺＮ Ⅱ（新）（溶融亜鉛めっき面用エポキシ樹脂下塗り塗料 JASS 18 M-109）
組合せ例
工程 種別
仕上種類
上塗り 1 級
－上塗り

中塗り

下塗り

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌﾚｯｼｭⅡ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗 K 又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 中塗ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ又はﾊｲﾎﾟﾝ 20ZN Ⅱ(新)ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ又はﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾆｭｰﾌｧｲﾝ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ中塗又は ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ
ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 100 ﾌｧｲﾝ中塗 U
ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ又はﾊｲﾎﾟﾝ 20ZN Ⅱ(新)ﾌｧｲﾝ中塗 DP
ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ又はﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ・ﾊｲﾎﾟ
ﾝ 20ZN Ⅱ(新)上塗り 2 級－ﾌｧｲﾝ Si

上塗り 3 級－

ﾊｲﾎﾟﾝ 50 上塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾏｽﾁｯｸ中塗 K
又はﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾏｽﾁｯｸ中塗

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾃﾞｸﾛ又はﾊｲﾎﾟﾝ 20ZN Ⅱ(新)ﾊｲﾎﾟﾝ 50 ﾌｧｲﾝ

ﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ中塗又はﾊｲﾎﾟﾝ 30 ﾌｧｲﾝ中塗 U

ﾊｲﾎﾟﾝ 20 ﾌｧｲﾝ
ﾊｲﾎﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｲﾏｰⅡ又はﾊｲﾎﾟﾝ 20ZN Ⅱ(新)4Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．７．４ コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り
コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りは、表１８．７．３により、種別は特記による。
表１８．７．３ コンクリート及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り
種別
工 程素地
ごしらえ

１ 下塗り

A B C
種 種 種
○(注)

○ ○ ○

塗料その他
規格
番号

JASS 18
M-201

JASS 18
M-405－ ○ －JASS 18
M-404

－ － ○

JASS 18M-403

反応形合成樹脂ｼｰﾗｰおよび弱溶剤
系反応形合成樹脂ｼｰﾗｰ
常温乾燥形
ふっ素樹脂
塗料用中塗り(常温乾燥形ふっ素樹
脂塗料中塗りおよび弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り)
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料用中塗り(ｱｸﾘﾙｼﾘｺ ﾝ 樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ
樹脂塗料用中塗り)
2 液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀ
ﾝｴﾅﾒﾙ用中塗り(2 液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ用中塗りおよび弱溶剤系 2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
ｴ ﾅﾒ ﾙ用中塗り)

○ － －
３ 上塗り

－ ○ －－ － ○

商 品 名

種類

塗付け量(㎏/㎡)

表１８．２．６による A 種、ただし押出成形セメント板面は B 種○ － －２ 中塗り

規格名称

JIS K5658

建築用耐候性上塗り塗料―

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ浸透ｼｰﾗｰ
(透明)

0.08

無希釈―

―

―

１級
（主要原料ふっ素樹脂）
２級（主要原料ｼﾘｺｰﾝ樹脂）
３級（主要原料ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂

ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～10%0.14

0.140.14

ﾌｧｲﾝ 4F ｾﾗﾐｯｸ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝｼﾘｺﾝﾌﾚｯｼｭ
塗料用ｼﾝﾅｰ A 0～10%

0.10

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100
塗料用ｼﾝﾅｰ A 5～15%（注）１．素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
２．JASS 18 M-201、M-403、M-404 及び M-405 は、日本建築学会材料規格である。
5Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書● 上記以外に下記商品も使用可能です。
•
デュフロン４ＦⅡフレッシュ（JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1 級 相当）（社内試験で該当規格の性能を満たしています。）（中塗りには「デュフロン４ＦⅡ中塗」（JASS 18 M-405）をご使用ください。）•ﾆｯﾍﾟファイン Si(JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2 級 相当)(社内試験で該当規格の性能を満たしています。)（JASS 18 M-404 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り）•ﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）（JASS 18 M-201 反応形合成樹脂シーラー）
組合せ例
工程 種別
仕上種類
ふっ素樹脂 A 種
（１級）

上塗り

中塗り

下塗り

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 4FⅡﾌﾚｯｼｭ

ﾃﾞｭﾌﾛﾝ 4FⅡ中塗

ﾆｯﾍﾟ浸透性シーラー（新）

シリコン系
（2 級）

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ Si

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ Si

ﾆｯﾍﾟﾌｧｲﾝ浸透ｼｰﾗｰ(透明)B種

6Copyright © 2019 NIPPON PAINT All rights reserved.